1 10MPa混凝土圆柱体和立方体试件之间的关系【4】.其结果列于表1中.可看出.边长为1∞mm立方体与150mm立方体试件的换算系数为0.99.表1高强超高强混凝土试件的形状及尺寸的强度指标系数试件形状与尺度 100mm立方体 150m立方件 200m立方体 +150× 300衄圆柱体100咖立方体 1.00 O.99 0.95 0.82150m立方体 |1.00 0.95 O.83200m立方体 } |1.000.87蒲心诚曾在500t压力机上试压了强度为1 20MP a.边长为100mm立方体试件与边长为1 50mm立方体试件.得出换算系数为0.98【5】.由于原材料.试件制作.试验机.操作人员的素质各不一样,所得出的结果与做出的结论恐怕永远也不一致.争论会一直进行下去.因此.作者认为设计用的标准试件尺度与许多试验室和建筑工地实际检验所用的试件的尺度应该统一起来.不合实际的尺度换算系数只会带来资源的浪费或安全隐患的存在.在建筑工程上,由于混凝土强度等级提高.钢筋越来越密集.迫使粗集料的最大粒径减小.否则.混合料不能浇注.再者,由于大颗粒的碎石.在开采爆炸和破碎过程中可能带来的微裂缝的几率增多.因此.在国际上.制作高强混凝土141 和超高强混凝土的粗集料也建议采用最大粒径减小的粗集料.如许多专家建议用14mm。1 omm的粗集料H】。这样.在粗集料最大粒径减小的情况下.例如.用最大粒径不超过20mm。25mm的级配良好的粗集料所拌制的混凝土所制成的边长为100mm立方体试件,剖开观察确系一种具有均匀堆聚结构特征的宏观结构。因此,采用100mm× 100mm× 100mm立方体试件作为标准试件具有足够的代表性.在超高强混凝土情况下.如果真的都采用1 50mm立方体试件.必然要增大试压机的能力.例如强度为1 50Mp a的超高强混凝土。需要的破坏荷载为338t.最低考虑20%的富余能力,起码也要求试压机的能力为422t,由于市场上没有这样韵产品生产和销售,实验室需装备500t的压力机,苦采用1 OOmm立方体试件.最低破坏为1 50t.则装备200t的压力机即可。而且要求建筑公司、混凝土预拌厂,构件厂装备500t的压力机是困难的.而2∞t的压力机在各大厂家和施工企业大都是现成的.因此,采用边长为1 00mm立方体作为标准试件将有利于超高强混凝土的推广工作.实际上,国际上已经有国家采用边长为1 00mm立方体作为标准试件.如挪威的混凝土结构设计规范即以边长为1 00mm立方体的强度作为标准强度恻.最高等级为105MPa。4.超高强混凝土抗压强度检测的试验研究配制超高强混凝土所用的原材料如下:水泥:江南小野田水泥有限公司。52。5硅酸盐水泥:碎石:南京白云山所产白云石,母岩强度210MPa.压碎指标3.9%:中砂:南京产河砂.细度模2.5;石英砂:安微凤阳产石英砂.16。40目;142硅粉:贵阳产硅粉;粉煤灰:南京热电厂一级粉煤灰;减水剂:上海产ADVAl 80聚羧酸高效减水剂。钢纤维:江苏武进钢纤维厂端钧型钢纤维,长细比26.超高强混凝土的配合比见下表2。表2混凝土配合比配合比序号 水泥 砂 障石 眭粉 粉煤灰 钢纤维vf(%) 减水剂 水胶比l 1.O 1.5 Z.5 a。1 0.3 0.0 口.01 ).252 1.0 1.5 2.5 D.1 0.3 0.0 D.01 ).223 1.0 1.5 Z.5 D.2 D.3 0.00.0l 】.184 1.0 1.8 D.0 D.2 0.2 0.0 D.0l 0.205 1.0 1.8 口.0 D.2 0.2 3.0 0.0l 0.206 1.0 I.5 0_O D.2 0.2 3.0 D.01 0.187 1.0 1.5 D.0 D.3 0.2 5.O 0.01 D.161。3组配合比采用的砂为河砂,4。7采用的是石英砂,均采用标准养护.4.1试件尺寸对超高强混凝土强度检测的影响用上述7组配合比分别制作40mm× 40mm× 160mm.70.7mm× 70.7mm× 70.7mm.100mm× 100mm× 100mm.1 50m m× 1 50m m× 1 50m m四种尺寸的试件.每组试件27块.分别采用济南新试金wES一1 OOOB( 40m m× 40m m× 1 60m m).Y AW一3000A( 70.7m m× 70.7m m× 70.7m m) .Y A W一5000F( 1 00m m× 1 00m m× 1 OOmm.表3不同尺寸试件检测强度( MPa)\、墨,/皿 40× 40× 160 rO.7× 70.7X70.7 1∞× 100× l ∞ 150× 150× 150配合比\l 129.8 123.4 113.2 107.62134.5 129.2 124.2 114.33 159.6 L54.6 149.3 141.84 178.5 175.1 171.3 163.25201.1 197.9193.4 188.46 230.5 Z27.8 225.2 224.17 256.8Z52.6 254.2 Z56.4 表4各种尺度强度指标系数、\尺寸/m40× 40× 160 70.7× 70.7× 70.7 100× 100× 100 150× 150× 150配杏诧\1 0.83 0.87 0.95 1.002 0.85 0.88 O.92 l _003 0.89 0.92 0.95 1.004 0.91 0.93 0.951.005 0.94 0.95 0.97 1.006 0.97 0.98 1.00 1.007 1.00 1.02 1.01 1.001 50mm× 150mm× 1 50mm) 三种试验机进行了抗压强度检测.试验结果见表3.根据表3计算出的尺度强度指标系数见表4。从表4可以看出.随着强度的增大.强度尺寸换算系数增大.与普通混凝土的规律相反.这一方面是因为现有标准对普通混凝土的测试都是采用老的压力试验机测得的.很可能是在调平,伺服及其它条件上不准确。另一方面是随着强度的提高.试验的弹性模量也有提高.导致。环箍。效应降低.尤其是对后三组由于掺入了大量的钢纤维.其本身的横向变形受到钢纤维的限制.。环箍。效应也很小了.根据试验结果.建议对强度为100MPa。